J28 
3. Een dergelijk i-esullaat werd, langs beide wegen, óok verkre- 
gen met een preparaat, nit Li.^ Si 0^, Al^ 0^ on Si 0^ bereid. De 
analyse van dit prodnkt leverde de volgende getallen : 
1 II Berekend ; 
Si O, H4,7 7„ 64,48 64,6 
AIS), 28,4 7„ 28,5 7,, 27,4 7„ 
TA,0 6,9 7„ 7,1 7„ 8,0 
Hier is ’t A^/tAj-gehalte jnist, ’t .d^/Jj-gehalte echter D/o Ie hoog. 
De smeltpnntsbepalingen ga\en als middelwaarde, langs djnamischen 
weg: 14456 M. V. (ongeeorr.), en langs statischen weg: 14450 
M. V. De smelttemperatniir is dns blijkbaar: 1409° (G. Th.) 
4. Het minst nabij de samenstelling: LiAlSiJJ, kwam het pre- 
paraat, dat door samensmelten van Li^ CO,, Si G, en AIJJ, bereid 
was. De analyse gaf : 
1 II Berekend : 
. Si O, 64,44 64,88 7„ 64,6 7„ 
Al,0, 27,09 7„ 27,17 7„ 27,4 7„ 
LiJJ 8,37 7„ 7 , 957 ,, 8,0 7„ 
Dit prodnkt bevat blijkbaar te veel Lij), namelijk ongeveer 
0,21 7o- Voor het smeltpunt Averd volgens de eerste methode gevon- 
den ; 14552 M.V. (ongeeorr.), volgens de tweede methode : 15550 
M. V. Als smelttemperatnnr kan dns de waarde : 1417° C. (G. Th.) 
gelden. 
§ 10 . Ofschoon in ’t algemeen klenrlooze prodnkten werden ver- 
kregen, die blijkbaar, hoe ook bereid, tnet elkaar identiek waren, en 
steeds den /•/-vorm der verbinding vertegenwoordigden, — zoo gelukte 
het soms, om door langdurig verhitten de smelttemperatnnr, 
fraai gekristalliseerde [)reparaten te verkrijgen, die plaatselijk, of ook 
wel door de geheele smeltmassa heen, fraai lila gekleurd waren. Bij 
zulk een intensief rooilpaars gekleurd [)rodukt, uit Li Al SiO, 
bereid, werd nn vooreerst eene smeltpnntsbepaling verricht. 
Ge\'onden werd met behulp der statische methode : 
Na verhitten op 14660 M. V. : alles glas. 
,, ,, ,, 14640 M. V. : alles glas. 
„ ,, ,, 14600 M. V. : alles glas. 
,, ,, 14500 M. V. : alles gekristalliseerd. 
,, ,, ,, 14560 M. V. : alles gekristallisserd. 
Het smeltpunt moet dus bij J4580 M. V. gelegen zijn, overeen- 
komende met 1420° C. (G. Th.). 
De analyse leverde de volgende getallen ; 
